## Studi Eksperimental Kuat Tekan Kolom Komposit Dengan Variasi Ketebalan Plat Baja

## Wachid Hasyim, Wawan Arif
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiralodra, Indramyu, INDONESIA Email : wachidhasyim.st.mt@gmail.com

## ABSTRAK
Struktur  komposit  merupakan  struktur  yang  terdiri  dari  dua  material  atau  lebih  dengan  sifat  bahan  yang  berbeda dan  membentuk  kesatuan  sehingga  menghasilkan  sifat  gabungan  yang  lebih  baik.Tingkat  kekuatan  dari  struktur komposit  ini  tergantung  dari  kualitas  penampang  baja,  selain  itu  juga  ketebalan  penampang  baja  untuk  struktur komposit ikut berpengaruh dan dua hal itu dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan.Tujuanpenelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh ketebalan plat baja pada kolom komposit terhadap kuat tekan nominal dan mengetahui hasil perbandingan dari rencana kolom komposit dengan hasil pengujian kolom komposit.
Berdasarkan  hasil  desain  kolom  komposit  menggunakan  SNI  03-1729-2002  dan  SNI  03-1729-2015  didapatkan nilai kuat tekan nominal kolom komposit ketebalan baja 3,2 mm hasilnya 43,1 ton dan 44,1 ton sedangkan untuk kolom  komposit  ketebalan  baja  4,5  mm  hasilnya  56,14  ton  dan  57,1  ton.  Sedangkan  untuk  hasil  pengujian  kuat tekan nominal pada kolom komposit ketebalan baja 3,2 mm dan 4,5 mm dengan hasil rata-rata 55,25 ton dan 74,8 ton. Perbandingan hasil desain kolom komposit berdasarkan SNI 03-1729-2002 dengan hasil pengujian kuat tekan kolom komposit dengan ketebalan baja 4,5 mm dan 3,2 mm mempunyai hasil rata-rata yang lebih besar untuk hasil pengujian kuat tekan, masing-masing perbandingannya 18,66 ton dan 12,15 ton atau prosentasenya sebesar 33,24 %  dan  28,19  %.  Sedangkan  perbandingan  hasil  desain  kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03-1729-2015  dengan hasil pengujian kuat tekan kolom komposit dengan ketebalan baja 4,5 mm dan 3,2 mm mempunyai hasil rata-rata yang  lebih  besar  untuk  hasil  pengujian  kuat  tekan,  masing-masing  perbandingannya  17,1 ton  dan  11,15  ton  atau prosentasenya  sebesar  31  %  dan  25,28  %.  Jadi  hasil  pengujian  kolom  komposit  mempunyai  nilai  kuat  tekan nominal yang lebih besar dibandingkan dengan hasil desain kolom komposit dari kedua SNI yang digunakan
Kata kunci: Struktur, kolom komposit, kuat tekan nominal.

## ABSTRACT
The composite structure is a structure consisting of two or more materials with different material properties and a unity shape resulting in better combined properties. The strength level of this composite structure depends on the quality of the cross-section of steel, as well as the addition of cross-sectional steel for the composite structure to participate and two things that can be determined as needed. The purpose of this research is to analyze how big the influence  of  thickness  of  steel  plate  in  composite  column  to  nominal  compressive  strength  and  to  know  result  of comparison from plan of composite column with result of composite column test.
Based on the result of composite column design using SNI 03-1729-2002 and SNI 03-1729-2015 got compressive strength  value  of  nominal  composite  column  of  steel  thickness  3,2  mm  result  43,1  ton  and  44,1  ton  while  for composite  column  of  steel  thickness  4,  5  mm  result  56.14  tons  and  57.1  tons.While  for  the  test  of  compressive strength of nominal on composite column of steel thickness 3,2 mm and 4,5 mm with average yield 55,25 ton and 74,8  ton.  Comparison of  composite  column design  result  based  on SNI 03-1729-2002  with  compressive  strength test composite column with steel thickness 4.5 mm and 3.2 mm have higher average yield for compressive strength test  results,  each  comparison  is  18  ,  66  tons  and  12.15  tons  or  the  percentage  of  33.24%  and  28.19%.While comparison of composite column design result based on SNI 03-1729-2015 with result of compressive strength test composite  column  with  thickness  steel  4,5  mm  and 3,2  mm  have  bigger  result  average  for  result  of  compressive strength  test,  each  comparison  17.1  tons  and  11.15  tons  or  percentage  of  31%  and  25.28%  respectively.  So  the composite column test results have greater compressive strength value than the composite column design of both SNIs used
Keywords: Composite column structuring, nominal compressive strength

## 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Beton  adalah  suatu  material  yang  menyerupai  batu yang  diperoleh  dengan  membuat  suatu  campuran yang mempunyai proporsi tertentu dari semen, pasir, koral  atau  agregat  lainnya,  dan  air  untuk  membuat campuran  tersebut  menjadi  keras  dalam  cetakan sesuai  dengan  bentuk  dan  dimensi  struktur  yang diinginkan  (George  Winter,1993).  Beton  juga merupakan  salah  satu  bahan  konstruksi  yang  telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan,  dan  lain-lain.  Beton  ini  didapatkan  dengan cara mencampur agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil),  atau  jenis  agregat  lain  dan  air,  dengan semen  portland  atau  semen  hidrolik  yang  lain,  ada juga  dengan  mencapur  bahan  tambahan  (additif) yang  bersifat  kimiawi  ataupun  fisika  pada perbandingan tertentu, sampai menjadi satu kesatuan yang homogen.
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar  pengaruh  ketebalan  plat  baja  pada  kolom komposit  terhadap  kuat  tekan  nominal  dan  untuk mengetahui  hasil  perbandingan  dari  rencana  kolom komposit dengan hasil pengujian kolom komposit.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kolom Baja
Kolom  yang  memenuhi  persamaan  Euler,  harus memenuhi anggapan-anggapan sebagai berikut:
a) kurva  hubungan  tegangan-regangan  tekan  yang sama diseluruh penampang,
b) tak ada tegangan sisa,
c) kolom benar-benar lurus dan prismatis,
d) beban  bekerja  pada  titik  penampang,  hingga batang melentur,
e) kondisi tumpuan harus ditentukan secara pasti,
f) berlakunya teori lendutan kecil,
g) tak  ada  puntir  pada  penampang,  selama  terjadi lentur.
Bila asumsi-asumsi di atas dipenuhi, maka kekuatan kolom dapat ditentukan berdasarkan:
𝑃 𝑐𝑟 = 𝜋 2 𝐸 𝑡 (𝐿/𝑟) 2 𝐴 𝑔 = 𝑓 𝑐𝑟 . 𝐴 𝑔
Dengan:
E t
=  tangen  Modulus  Elastisitas  ada  tegangan P_cr/A_g
A g =   luas kotor penampang batang
kL/r  =   rasio kelangsingan efektif k =   fektor panjang efektif
L =   panjang batang
R =   jari-jari girasi
Komponen  tekan  yang  panjang  akan  mengalami keruntuhan elastik, sedangkan komponen tekan yang cukup  pendek  dapat  dibebani  hingga  leleh  atau bahkan  hingga  memasuki  daerah  penguatan regangan.  Namun,  dalam  kebanyakan  kasus keruntuhan  tekuk  terjadi  setelah  sebagian  dari penampang  melintang  batang  mengalami  leleh. Kejadian ini dinamakan tekuk inelastik.

## 2.2 Kolom Komposit
Kolom komposit dapat dibentuk dari pipa baja yang diisi  dengan  beton  polos  atau  dapat  pula  dari  profil baja hasil gilas panas yang dibungkus dengan beton dan  diberi  tulangan  baja  serta  sengkang,  seperti halnya pada kolom beton biasa. Analisis dari kolom komposit  hampir  sama  dengan  analisis  komponen struktur tekan, namun dengan nilai fy’ E dan r yang telah dimodifikasi.
2.3 Kuat nominal Kolom Komposit SNI 03-1729- 2002
Untuk  mencari  nilai  dari  kuat  tekan  nominal  serta mendesain sebuah kolom komposit harus memperhatikan  beberapa  syarat,  persyaratan  bagi kolom  komposit  ditentukan  dalam  SNI  03-1729- 2002  pasal  12.3.1.  Batasan-batasan  berikut  harus dipenuhi oleh kolom komposit, yaitu:
1) Luas  penampang  profil  baja  minimal  sebesar 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit, jika kurang maka komponen struktur tekan  ini  akan  beraksi  sebagai  kolom  beton biasa
2) Untuk  profil  baja  yang  diselubungi  beton, persyaratan berikut harus dipenuhi:
a) Tulangan  longitudinal  dan  lateral  harus digunakan, jarak antar pengikat lateral tidak boleh  lebih  besar  dari  2/3  dimensi  terkecil penampang kolom komposit. Luas penampang melintang dari tulangan
longitudinal  dan  transversal  minimum  0,18 mm²  per  mm  jarak  antar  tulangan longitudinal/transversal.
b) Selimut  beton  harus  diberikan  minimal setebal  40  mm  dari  tepi  terluar  tulangan longitudinal dan transversal.
c) Tulangan longitudinal harus dibuat menerus pada  lantai  tingkat  kecuali  tulangan longitudinal  yang  hanya  berfungsi  sebagai kekangan beton.
3) Kuat tekan beton, f’c berkisar antara 21 hingga 55  MPa  untuk  beton  normal,  dan  minimal  28 Mpa untuk beton ringan.
4) Tegangan  leleh  profil  baja  dan  tulangan longitudinal tidak boleh melebihi 380 Mpa
5) Untuk  mencegah  tekuk  lokal  pada  pipa  baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disyaratkan sebagai berikut:
a) Untuk  penampang  persegi  dengan  sisi  b, maka t ≥ √fyIE
b) Untuk penampang lingkaran dengan diameter D, maka t ≥ √fyI8E
Tata cara perhitungan kuat rencana kolom komposit diatur dalam SNI 03-1729-2002 pasal 12.3.2. Dalam pasal  ini  dinyatakan  bahwa  kuat  rencana  kolom komposit adalah:
N u = ∅ c N n
Dengan:
∅ c =0,85 N n =A s .f cr = 𝑓𝑚𝑦 𝜔
Nilai dari ω ditentukan sebagai berikut:
Untuk λ_c<0,25 maka ω=1
Untuk 0,25 <λ_c< 1,2 maka 𝜔 = 1,43 1,6−0,67 .  𝜆 𝑐
Untuk λ_c≥1,2 maka 𝜔 = 1,25 . 𝜆 𝑐 2
Dengan:
𝜆 𝑐 = 𝑘 𝑐 . 𝐿 𝑟 𝑚 . 𝜋 𝑓 𝑚𝑦 𝐸 𝑚 𝑓 𝑚𝑦 =   𝑓 𝑦 +  𝑐 1 . 𝑓 𝑦𝑟 . 𝐴 𝑟 𝐴 𝑠 +  𝑐 2 . 𝑓 𝑐 ′ . 𝐴 𝑐 𝐴 𝑠
𝐸 𝑚 =  𝐸 +  𝑐 3 . 𝐸 𝑐 . 𝐴 𝑐 𝐴 𝑠 𝐸 𝑐 =  0,041 . 𝑤 1,5 .  𝑓 𝑐 ′
Keterangan:
𝐴 𝑐 adalah luas penampang beton, 𝑚𝑚 2
𝐴 𝑟 adalah luas penampang tulangan longitudinal, 𝑚𝑚 2
𝐴 𝑠 adalah luas penampang profil baja, 𝑚𝑚 2
E adalah modulus elastisitas baja, MPa
𝐸 𝑐 adalah modulus elastisitas beton, MPa
𝐸 𝑚 adalah  modulus  elastisitas  kolom  komposit,
MPa
𝑓 𝑐𝑟 adalah tegangan tekan kritis, MPa
𝑓 𝑦𝑚 adalah tegangan leleh kolom komposit, MPa
𝑓 𝑦 adalah tegangan leleh profil baja, MPa
𝑓 𝑐 ′ adalah kuat tekan karakteristik beton, MPa
𝑘 𝑐 adalah faktor panjang efektif kolom
𝐿 adalah panjang komponen struktur, mm
𝑟 𝑚 adalah jari-jari girasi kolom komposit
𝑤 adalah berat jenis beton, kg/ m 3 𝜆 𝑐 adalah parameter kelangsingan
𝜙 𝑐 adalah faktor reduksi beban aksial tekan
𝜔 adalah faktor tekuk
Untuk  koefisien 𝑐 1 , 𝑐 2 dan 𝑐 3 ditentukan  sebagai berikut:
a. Untuk pipa baja yang diisi beton:
𝑐 1 = 1,0 𝑐 2 = 0,85 𝑐 3 = 0,4
b. Untuk profil baja yang dibungkus beton:
𝑐 1 = 0,7 𝑐 2 = 0,6 𝑐 3 = 0,2
Jari-jari  girasi  kolom  komposit  diambil  lebih  besar daripada jari-jari girasi profil baja dan kolom beton. Pendekatan  yang  konservatif  adalah  dengan menggunakan  jari-jari  girasi  yang  terbesar  antara profil  baja  dan  kolom  beton,  yang  dapat  diambil sebesar 0,3 kali dimensi dalam bidang tekuk.
𝑟 𝑚 = 𝑟 > 0.3 . 𝑏
Dengan:
r adalah  jari-jari  girasi  profil  baja  dalam  bidang tekuk
b adalah dimensi terluar kolom beton dalam bidang tekuk
Kuat  rencana  maksimum  yang  dipikul  oleh  beton harus  diambil  sebesar 1,7 . 𝜙 𝑐 . 𝑓 𝑐 ′ . 𝐴 𝐵 ,  dengan 𝜙 = 0,60 dan 𝐴 𝐵 adalah luas daerah pembebanan.
2.4 Kuat nominal Kolom Komposit SNI 03-1729- 2015
Untuk  mencari  nilai  dari  kuat  tekan  nominal  serta mendesain  sebuah  kolom  komposit  ada  beberapa SNI  yang  digunakan  salah  satunya  SNI  1729- 2015.Persyaratan  bagi  kolom  komposit  dalam  SNI 1729-2015 yaitu batasan-batasanya adalah:
1) Luas  penampang  baja  harus  terdiri  sedikitnya  1 % dari total penampang melintang komposit.
2) Kuat tekan beton, f’c tidak kurang dari 21 MPa atau tidak lebih dari 70 MPa untuk beton normal dan  tidak  kurang  dari  21  MPa  atau  tidak  lebih dari 42 MPa untuk beton ringan.
3) Komponen  struktur  komposit  terisi  beton  harus dklarifikasikan untuk tekuk lokal, dimana:
a. Untuk  penampang  yang  memenuhi  syarat sebagai  kompak,  rasio  lebar  terhadap ketebalan  maksimum  dari  elemen  baja tekannya  tidak  boleh  melebihi  batasan  rasio lebar terhadap ketebalan dan 𝜆 𝑝 .
b. Untuk  penampang  yang  memenuhi  syarat sebagai  nonkompak,  rasio  lebar  terhadap ketebalan  maksimum  dari  satu  atau  lebih elemen  tekan  baja  melebihi 𝜆 𝑝 ,  tetapi  tidak melebihi 𝜆 𝑟 .
c. Untuk  penampang  yang  memenuhi  syarat sebagai  langsing,  rasio  lebar  terhadap ketebalan  maksimum  dari  setiap  elemen  baja tekan melebihi 𝜆 𝑟 .
Persyaratan  elemen  baja  tekan  untuk  PSB Bundar:
Rasio Lebar terhadap Ketebalan → D/t
𝜆 𝑝 Kompak / Nonkompak → 0,15.𝐸
𝐹 𝑦
𝜆 𝑟 Nonkompak / Langsing → 0,19.𝐸 𝐹 𝑦
Maksimum yang diizinkan → 0,31.𝐸 𝐹 𝑦
4) Kekuatan  tekan  yang  tersedia  dari  komponen struktur  komposit  terisi  beton  simetris  ganda yang  dibebani  secara  aksial  harus  ditentukan untuk keadaan batas tekuk lentur, dimana:
a. Untuk Penampang Kompak
𝑃 𝑛𝑜 = 𝑃 𝑝
Dengan:
𝑃 𝑝 = 𝐹 𝑦 . 𝐴 𝑠 + 𝐶 2 . 𝑓 𝑐 ′ 𝐴 𝑐 + 𝐴 𝑠𝑟 . 𝐸 𝑠 𝐸 𝑐
𝐶 2 = 0,85 untuk penampang persegi dan 0,95 untuk penampang bundar
b. Untuk Penampang Nonkompak
𝑃 𝑛𝑜 = 𝑃 𝑝 − 𝑃 𝑝 − 𝑃 𝑦 𝜆 𝑟 − 𝜆 𝑝 2 𝜆 − 𝜆 𝑝 2
Dengan:
𝜆 , 𝜆 𝑝 dan 𝜆 𝑟 adalah rasio kelangsingan
𝑃 𝑦 = 𝐹 𝑦 . 𝐴 𝑠 + 0,7. 𝑓 𝑐 ′ 𝐴 𝑐 + 𝐴 𝑠𝑟 . 𝐸 𝑠 𝐸 𝑐 c. Untuk Penampang Langsing
𝑃 𝑛𝑜 = 𝐹 𝑐𝑟 . 𝐴 𝑠 + 0,7. 𝑓 𝑐 ′ 𝐴 𝑐 + 𝐴 𝑠𝑟 . 𝐸 𝑠 𝐸 𝑐
Dengan:
Untuk penampang persegi diisi beton
𝐹 𝑐𝑟 = 9. 𝐸 𝑠 𝑏 𝑡 2

## Untuk penampang bundar diisi beton
𝐹 𝑐𝑟 = 0,72. 𝐹 𝑦 𝐷 𝑡 𝐹 𝑦 𝐸 𝑠 0,2
5) Kekakuan  efektif  penampang  komposit, 𝐸𝐼 𝑒𝑓𝑓 , untuk semua penampang harus:
𝐸𝐼 𝑒𝑓𝑓 = 𝐸 𝑠 . 𝐼 𝑠 + 𝐸 𝑠 . 𝐼 𝑠𝑟 + 𝐶 3 . 𝐸 𝑐 . 𝐼 𝑐
Dengan:
𝐶 3 =   Koefisien  untuk  perhitungan  kekakuan efektif  komponen  struktur  tekan  komposit diisi beton
= 0,6 + 2 𝐴 𝑠 𝐴 𝑐 +𝐴 𝑠 ≤ 0,9

## Keterangan:
𝐹 𝑦 adalah tegangan leleh profil baja
𝑓 𝑐 ′ adalah kuat tekan beton
𝐸 adalah modulus elastisitas baja
𝑃 𝑛𝑜 adalah  kekuatan  tekan  aksial  nominal  tanpa memperhitungkan efek panjang
𝐴 𝑠 adalah luas penampang profil baja
𝐴 𝑐 adalah luas penampang beton
𝐴 𝑠𝑟 adalah luas batang tulangan menerus
𝐸 𝑐 adalah modulus elastisitas beton
𝐸 𝑠 adalah modulus elastisitas baja
𝐹 𝑐𝑟 adalah tegangan tekanan kritis
𝐸𝐼 𝑒𝑓𝑓 adalah  kekakuan  efektif  penampang
komposit
𝐼 𝑠 adalah  momen  inersia  profil  baja  di  sumbu netral elastis dari penampang komposit
𝐼 𝑠𝑟 adalah  momen  inersia  batang  tulangan  di sumbu  netral  elastis  dari  penampang komposit

## 3 METODOLOGI
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental yang  diwujudkan  melalui  serangkaian  desain perhitungan  dan  pengujian  laboratorium.  Adapun objek  yang  akan  diteliti  adalah  beton  mutu  yang direncanakan  f’c  =  22,5  MPa,  dengan  benda  uji berupa  silinder  ukuran  diameter  150  mm  dan panjang  300  mm  untuk  pembuatan  beton  normal sedangkan untuk pembuatan kolom komposit berupa silinder yang diisi beton normal dengan penampang bajaukuran  diameter  114,3  mm,  panjang  200  mm dan ketebalan penampang baja 3,2 mm dan 4,5mm.
3.2 Langkah Penelitian
A. Persiapan Bahan
Sampel  yang  di  gunakan  adalah  agregat  kasar, agregat  halus,  semen,air  dan  baja  untuk  kolom komposit.  Agregat  halus  dan  agregat  kasar  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalahdari  Kab. Indramayu desa Bantarwaru, semen yang digunakan
yaitu semen Portland tipe I, dan air yang digunakan adalah  dari  air  PDAM  Fakultas  Teknik  Universitas Wiralodra  Indramayu,baja  untuk  kolom  komposit yang digunakan memiliki tebal 3,2 mm dan 4,5 mm dengan  masing-masing  berdiameter  114,3  mm  dan panjang200 mm.
B. Pengujian Laboratorium
Pengujian  laboratorium  dilakukan  untuk  mencari hasil dalam penelitian yang nantinya akan digunakan dalam  analisa  data,  beberapa  pengujian  yang  akan dilakukan  seperti:  (1).Uji  Saringan,  (2).Pengujian berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  kasar, (3).Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus,  (4).  Uji  kadar  air,  (5).  Uji  keausan  agregat, (6). Pembuatan Beton Normal dan Kolom Komposit, (7).  Uji  slump,  (8).  Pengadukan  Beton,  (9). Perawatan  Benda  Uji  ( Curing ),  (10).  Uji  Kuat Tekan, (11). Uji Kuat Tarik Baja, dan (12). Uji Kuat Tekan Nominal.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Kuat Tekan Beton Rencana
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  pada beton  normal  diperoleh  hasil  seperti  yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kuat Tekan Beton Normal No Nomer Sampel Diameter (mm) Panjang (mm) Kuat Tekan (MPa) 1 A1 150 300 13,01 2 A2 150 300 11,88 3 A3 150 300 14,15 Rata-rata 13,01
Dari  hasil  data  pengujian  kuat  tekan  beton  normal didapatkan  nilai  rata-rata  untuk  kuat  tekannya sebesar 13,01 MPa, sedangkan untuk rencana beton normal  yang  ditargetkan  sebesar  22,5  MPa.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  beton  normal  kurang mencapai  target,  akan  tetapi  nilai  yang  akan dimasukkan  dalam  desain  kolom  komposit  yaitu hasil kuat tekan beton sesuai kondisi pengujian yaitu sebesar 13,01 MPa
Tabel 2. Kuat Tarik Pelat Baja No Dimensi Tebal (mm) Dimensi Lebar (mm) Luas Penampang Nominal Panjang Awal (mm) Panjang Akhir (mm) Beban Leleh (kg) Kekuatan Leleh Nominal (kg/mm²) Beban Maksimal (kg) Kekuatan Tarik Nominal (kg/mm²) 1 4,25 10,37 44,07 90 106 1.600 36,3 1.850 41,98 2 4,25 10,06 42,75 97 108 1.650 38,6 1.900 44,44 Rata-rata 4,25 10,22 43,41 93,5 107 1.625 37,45 1.875 43,21

## 4.2 Kuat Leleh Rencana
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mencari  nilai  leleh baja  pada  penampang  baja  untuk  desain  kolom komposit.  Hasil  pengujian  tarik  yang  dilalukan dengan  melakuan  pemotongan  pelat  baja  sebagai penampang  pada  kolom  komposit,  diperoleh  hasil pada Tabel 2 di atas.
Dari  hasil  data  pengujian  pada  Tabel  2,  didapatkan untuk  nilai  rata-rata  pada  kekutan  leleh  nominal sebesar  37,45  kg/mm²  sedangkan  untuk  nilai  rata- rata  pada  kekutan  tarik  nominal  sebesar  43,21 kg/mm².Berdasarkan  standarisasi  sifat-sifat  mekanis baja  profil  (SNI  07-0329-2005/07-0052-2006/07- 7178-2006) didadapatkan untuk baja pada pengujian ini  termasuk  kepada  klasifikasi  kelas  baja  BjP  34 (SS  34)  dengan  kuat  leleh  sebesar  363,48  MPa  dan untuk kuat tarik sebesar 419,39 MPa.
4.3 Desain Kuat Tekan Rencana Kolom Baja
Desain  kuat  tekan  rencana  kolom  baja  bertujuan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kekuatan  kolom rencana  sebelum  desain  kolom  komposit  dilakukan, berikut hasil desain kuat tekan rencana kolom baja:
A).   Desain kuat tekan rencana kolom baja SNI 03- 1729-2002.
1).  Desain  kuat  tekan  kolom  baja  untuk  ketebalan baja  3,2  mm,  diameter  114,3  mm  dan  panjang 200 mm.
2).  Desain  kuat  tekan  kolom  baja  untuk  ketebalan baja  4,5  mm,  diameter  114,3  mm  dan  panjang 200 mm.
B).   Desain kuat tekan rencana kolom baja SNI 03- 1729-2015
1).  Desain  kuat  tekan  kolom  baja  untuk  ketebalan baja  3,2  mm,  diameter  114,3  mm  dan  panjang 200 mm.
2).  Desain  kuat  tekan  kolom  baja  untuk  ketebalan baja  4,5  mm,  diameter  114,3  mm  dan  panjang 200 mm.
Berdasarkan  hasil  desain  kuat  tekan  rencana  kolom baja pada kedua SNI didapatkan hasil pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Kuat Tekan Kolom Baja
No Desain SNI Tebal Baja (mm) Hasil Desain (ton) 1 SNI 03-1729- 2002 3,2 34,51 4,5 47,95 2 SNI 03-1729- 2015 3,2 36, 47 4,5 50,81
Dari  hasil  desain  kuat  tekan  kolom  baja  pada  SNI 03-1729-2002  ketebalan  baja  3,2  mm  dan  4,5  mm didapatkan hasil 34,51 ton dan 47,95 ton, sedangkan untuk  desain  kuat  tekan  kolom  baja  pada  SNI  03- 1729-2015  ketebalan  baja  3,2  mm  dan  4,5  mm didapatkan hasil 36,47 ton dan 50,81 ton.
4.4 Desain Kuat Tekan Rencana Kolom Komposit
Hasil  desain  kuat  tekan  rencana  rencana  kolom komposit  bertujuan  untuk  membandingan  dengan hasil dari kuat tekan nominal dalam pengujian yang
dilakukan  di  laboratorium,  berikut  ini  hasil  dari desain kuat tekan rencana:
A)  Desain  kuat  tekan  rencana  kolom  komposit  SNI 03-1729-2002
1)  Desain  kuat  tekan untuk  ketebalan baja 3,2  mm, diameter 114,3 mm dan panjang 200 mm.
2)  Desain  kuat  tekan untuk  ketebalan baja 4,5 mm, diameter 114,3 mm dan panjang 200 mm.
B) Desain  kuat  tekan  rencana  kolom  komposit  SNI 03-1729-2015
1)  Desain  kuat  tekan untuk  ketebalan baja 3,2 mm, diameter 114,3 mm dan panjang 200 mm
2)  Desain  kuat  tekan untuk  ketebalan baja 4,5 mm, diameter 114,3 mm dan panjang 200 mm
Berdasarkan  hasil  desain  kuat  tekan  rencana  kolom komposit  pada  kedua  SNI  didapatkan  hasil  pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Kuat Tekan Rencana Kolom Komposit
No Desain SNI Tebal Baja (mm) Hasil Desain (ton) 1 SNI 03- 1729-2002 3,2 43,1 4,5 56,14 2 SNI 03- 1729-2015 3,2 44,1 4,5 57,1
Dari  hasil  desain  kolom  komposit  berasarkan  SNI 03-1729-2002  dan  SNI  03-1729-2015  didapatkan hasil  yang  berbeda  hal  ini  dikarenakan  adanya perbedaan  pada  nilai  koefisien C 2 pada  masing- masing desain yaitu nilai C 2 pada SNI 03-1729-2002 adalah  0,85  sedangkan  nilai C 2 pada  SNI  03-1729- 2015 adalah 0,95.

## 4.5 Pengujian Kolom Komposit
Pengujian  kolom  komposit  sampel  B1  dengan ketebalan  baja  4,5  mm,  diameter  114,3  mm  dan panjang 200 mm didapatkan hasil seperti berikut ini:
Gambar 1. Hasil pengujian kolom komposit B1, skala beban 1:10.000
Setelah  dilakukan  pengujian  didapatkan  hasil  kuat tekan nominalnya adalah:
Pn = Beban x skala beban x faktor reduksi Pn = 8,8x10.000x0,85 = 74.800 kg
= 74,8 ton
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  pada sampel kolom komposit diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Kuat Tekan NominalKolom Komposit Tebal Baja 4,5 mm
Nomer Sampel Diameter (mm) Panjang (mm) Tebal Baja (mm) Kuat Tekan Nominal (ton) B1 114,3 200 4,5 74,8 B2 114,3 200 4,5 75,65 B3 114,3 200 4,5 73,95 Rata-rata 74,8
Dari  hasil  data  pengujian  kuat  tekan  nominal  pada Tabel  5  di  atas  untuk  sampel  B1  dengan  tebal  baja 4,5  mm  diperoleh  nilai  kuat  tekan  nominalnya sebesar  74,8  ton.  Sampel  B2  dengan  tebal  baja  4,5 mm  diperoleh  nilai  kuat  tekan  nominalnya  sebesar 75,65  ton.  Sampel  B3  dengan  tebal  baja  4,5  mm diperoleh nilai kuat tekan nominalnya sebesar 73,95
ton.  Kemudian  untuk  rata-rata  kuat  tekan  nominal dari ketiga sampel itu sebesar 74,8 ton.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kolom komposit  diameter  114,3  mm,  panjang  200  mm, tebal baja 4,5 mm diperoleh nilai kuat tekan nominal rata-ratanya  sebesar  74,8  ton.Sedangkan    hasil pengujian  yang  dilakukan  pada  sampel  kolom komposit  dengan  ketebalan  baja  3,2  mm  diperoleh hasil seperti pada Tabel 6 berikut ini.
Tabel 6. Tabel Kuat Tekan Nominal Kolom
Komposit Tebal Baja 3,2 mm
Nomer Sampel Diameter (mm) Panjang (mm) Tebal Baja (mm) Kuat Tekan Nominal(ton) C1 114,3 200 3,2 54,4 C2 114,3 200 3,2 57,8 C3 114,3 200 3,2 53,55 Rata- rata 55,25
Dari  hasil  data  pengujiankuat  tekan  nominal  pada tabel  diatasuntuk  sampel  C1  dengan  tebal  baja  3,2 mm  diperoleh  nilai  kuat  tekan  nominalnya  sebesar 54,4  ton.  Sampel  C2  dengan  tebal  baja  3,2  mm diperoleh  nilai  kuat  tekan  nominalnya  sebesar  57,8 ton. Sampel C3 dengan tebal baja 3,2 mm diperoleh nilai  kuat  tekan  nominalnya  sebesar  53,55  ton. Kemudian  untuk  nilai  kuat  tekan  nominal  rata-rata dari ketiga sampel itu sebesar 55,25 ton.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kolom komposit  diameter  114,3  mm,  panjang  200  mm, tebal baja 3,2 mm diperoleh nilai kuat tekan nominal rata-ratanya sebesar 55,25 ton.
4.6 Perbandingan  Hasil  DesainKolom  Komposit SNI  03-1729-2002  dan  SNI  03-1729-2015 Dengan Pengujian Kolom Komposit
Pada  Gambar  1,  hasil  perbandingan  antara  desain kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03-1729-2002 dengan  hasil  uji  kolom  kompositpada  sampel  B1, B2,  dan  B3  dalam  bentuk  prosentase  dengan  nilai masing-masing  perbandingannya  sebesar  33,24  %, 34,75  %  dan  31,72  %.  Sedangkan  perbandingan antara  desain  kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03- 1729-2015  dengan  hasil  uji  kolom  komposit  pada sampel  B1,  B2,  dan  B3  dalam  bentuk  prosentase dengan  nilai  masing-masing  perbandingannya
sebesar  31  %,  32,49  %  dan  29,  51  %.  Hal  ini membuktikan  bahwa  hasil  desain  dengan  hasil  uji kolom  komposit  dari  3  sampel  yang  diuji mempunyai  nilai  yang  lebih  besar  untuk  hasil  uji kolom komposit.

## Gambar  2.  Grafik  perbandingan  desain  kolom komposit  dengan  pengujian  kolom  komposit ketebalan baja 4,5 mm
Untuk  grafik  pada  Gamber  3  menunjukkan  bahwa perbandingan  antara  desain  kolom  komposit berdasarkan  SNI  03-1729-2002  dengan  hasil  rata- rata  uji  kolom  komposit  ketebalan  4,5  mm  sebesar 33,24  %.  Sedangkan  perbandingan  antara  desain kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03-1729-2015 dengan hasil rata-rata uji kolom komposit ketebalan 4,5 mm sebesar 31 %. Hal  ini membuktikan bahwa hasil  desain  dengan  hasil  uji  kolom  komposit mempunyai  nilai  yang  lebih  besar  untuk  hasil  uji kolom komposit.
Gambar  3. Grafik  perbandingan  desain  kolom komposit  dengan  hasil  rata-rata  pengujian  kolom komposit ketebalan baja 4,5 mm
A) Perbandingan  desain  kolom  komposit  dengan hasil  pengujian  kolom  komposit  dengan  tebal
56,14 57,1 74,8 75,65 73,95 0 20 40 60 80 56,14 57,1 74,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Desain Kolom SNI 03-1729-
2002 Desain Kolom SNI 03-1729- 2015 Hasil Rata-rata Pengujian Kolom Komposit
baja  3,2  mm,  diameter  114,3  mm  dan  panjang 200 mm.
Gambar  4. Grafik  perbandingan  desain  kolom komposit  dengan  pengujian  kolom  komposit ketebalan baja 3,2 mm
Berdasarkan grafik pada Gambar 4 diatas dihasilkan bahwa  perbandingan  antara  desain  kolom  komposit berdasarkan  SNI  03-1729-2002  dengan  hasil  uji kolom komposit pada sampel C1, C2, dan C3 dalam bentuk  prosentase  dengan  nilai  masing-masing perbandingannya  sebesar  26,22  %,    34,11  %  dan 24,24%.  Sedangkan  perbandingan  antara  desain kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03-1729-2015 dengan  hasil  uji  kolom  komposit  pada  sampel  C1, C2,  dan  C3  dalam  bentuk  prosentase  dengan  nilai masing-masing  perbandingannya  sebesar  23,36  %, 31,06 % dan 21,43 %. Hal ini membuktikan bahwa hasil desain dengan hasil uji kolom komposit dari 3 sampel yang diuji mempunyai nilai yang lebih besar untuk hasil uji kolom komposit.
Gambar  5. Grafik  perbandingan  desain  kolom komposit  dengan  hasil  rata-rata  pengujian  kolom komposit ketebalan baja 3,2 mm
Berdasarkan  grafik  (Gambar  5)  dihasilkan  bahwa perbandingan  antara  desain  kolom  komposit berdasarkan  SNI  03-1729-2002  dengan  hasil  rata-
rata  uji  kolom  komposit  ketebalan  baja  3,2  mm sebesar  28,19  %.  Sedangkan  perbandingan  antara desain  kolom  komposit  berdasarkan  SNI  03-1729- 2015  dengan  hasil  rata-rata  uji  kolom  komposit ketebalan  3,2  mm  sebesar  25,28  %.  Hal  ini membuktikan  bahwa  hasil  desain  dengan  hasil  uji kolom  komposit  mempunyai  nilai  yang  lebih  besar untuk hasil uji kolom komposit.

## 4.7 Hasil Pengujian Pada Data Logger
Pengujian  ini  dilakukan  bersamaan  dengan pengujian  kuat  tekan  nominal  dengan  ditambahkan alat  Data  Logger  untuk  mengetahui  Tegangan- Regangan  yang  terjadi pada benda uji, berikut  hasil grafik yang didapatkan:

## A. Kolom Komposit Sampel B1
Gambar 6. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 4,5 mm Sampel B1
Berdasarkan grafik pada Gambar 6 didapatkan untuk Tegangan  maksimalnya  sebesar  13.838  MPa sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000917281.

## B. Kolom Komposit Sampel B2
Gambar 7. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 4,5 mm Sampel B2
Berdasarkan grafik pada Gambar 7 didapatkan untuk Tegangan  maksimalnya  sebesar  2.685  MPa
43,1 44,1 54,4 57,8 53,55 0 10 20 30 40 50 60 70 43,1 44,1 55,25 0 10 20 30 40 50 60 Desain kolom SNI 03-1729-2002 Desain kolom SNI
03-1729-2015 Hasil Rata-rata Pengujian Kolom Komposit Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000917281 dan  13838 0 5000 10000 15000 0 0,0005 0,001 0,0015 Te gan gan Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000873569 dan 2.685 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 0,0005 0,001 0,0015 Te gan gan
sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000873569.

## C. Kolom Komposit Sampel B3

## Gambar 8. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 4,5 mm Sampel B3
Berdasarkan grafik pada Gambar 8 didapatkan untuk Tegangan  maksimalnya  sebesar  1.685  MPa sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000860592.

## D. Kolom Komposit Sampel C1

## Gambar 9. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 3,2 mm Sampel C1
Berdasarkan grafik pada Gambar 9 didapatkan untuk Tegangan  maksimalnya  sebesar  10.134  MPa sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000619144.
Gambar 10. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 3,2 mm Sampel C2
Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  10  didapatkan untuk  Tegangan  maksimalnya  sebesar  5.133  MPa sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000525802.

## F. Kolom Komposit Sampel C3
Gambar 11. Grafik Tegangan-Regangan Kolom Komposit ketebalan 3,2 mm Sampel C3
Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  11  didapatkan untuk  Tegangan  maksimalnya  sebesar  9.134  MPa sedangkan  untuk  Regangan  maksimal  sebesar 0,000619144.

## 5 KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Hasil  desain  kolom  komposit  menggunakan  SNI 03-1729-2002  didapatkan  nilai  kuat  tekan nominal kolom komposit ketebalan baja 3,2 mm dan 4,5 mm hasilnya 43,1 ton dan 56,14 ton.
2. Hasil  desain  kolom  komposit  menggunakan  SNI 03-1729-2015  didapatkan  nilai  kuat  tekan
Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000860592 dan 1.685 0 500 1000 1500 2000 -0,0003 0,0002 0,0007 0,0012 Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000619144 dan  10.134 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 0,0005 0,001 0,0015 Te gan gan Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000525802 dan 5.133 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 0,0005 0,001 Te gan gan Regangan dan Tegangan maksimal = 0,000619144 dan 9.134 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 0,0005 0,001 0,0015 T eg an g
nominal kolom komposit ketebalan baja 3,2 mm dan 4,5 mm hasilnya 44,1 ton dan 57,14 ton.
3. Hasil  pengujian  kuat  tekan  nominal  pada  kolom komposit  ketebalan  baja  3,2  mm  dan  4,5  mm dengan hasil rata-rata 55,25 ton dan 74,8 ton.
4. Hasil  perbandingan  desain  kolom  komposit berdasarkan  SNI  03-1729-2002  dengan  hasil pengujian  kuat  tekan  kolom  komposit  dengan ketebalan  baja  4,5  mm  dan  3,2  mm  mempunyai hasil  rata-rata  yang  lebih  besar  untuk  hasil pengujian kuat tekan, masing-masing perbandingannya  18,66  ton  dan  12,15  ton  atau prosentasenya sebesar 33,24 % dan 28,19 %.
5. Hasil  perbandingan  desain  kolom  komposit berdasarkan  SNI  03-1729-2015  dengan  hasil pengujian  kuat  tekan  kolom  komposit  dengan ketebalan  baja  4,5  mm  dan  3,2  mm  mempunyai hasil  rata-rata  yang  lebih  besar  untuk  hasil pengujian kuat tekan, masing-masing perbandingannya  17,1  ton  dan  11,15  ton  atau prosentasenya sebesar 31 % dan 25,28 %.
6. Hasil  pengujian  kolom  komposit  mempunyai nilai  kuat  tekan  nominal  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  hasil  desain  kolom komposit dari kedua SNI yang digunakan. Hal ini membuktikan  bahwa  hasil  rencana  kolom komposit yang didesain itu aman.

## Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
1. Karena  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya perbedaan  kuat  tekan  yang  dihasilkan  oleh masing-masing  ketebalan  maka  agar  dilakukan penelitian lanjutan mengenai kekuatan tariknya.
2. Agar  dilakukan  penelitian  lanjutan  kuat  tekan nominal kolom komposit baja terbungkus beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Setiawan;  November  2008; Perencanaan Struktur  Baja  dengan  Metode  LRFD (Berdasarkan  SNI  03-1729-2002); Penerbit Erlangga;Jakarta.
Alfin Rico Simanjuntak; 2017: Analisis Desain Kolom Komposit Baja-Beton Dengan Metode Load And Resistance Factor Desain ;
Universitas Sumatera Utara
BSN;  SNI  03-1729-2015; Spesifikasi  untuk Bangunan Gedung Baja Struktural ; Jakarta.
BSN;  SNI  03-1968-1990; Metode  Pengujian Analisis  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar ;Jakarta.
BSN;SNI  1969:2008; Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Kasar ; Jakarta.
BSN;  SNI  03-6414-2002; Spesifikasi  Timbangan yang  digunakan  pada  pengujian  bahan ;
Jakarta.
BSN;  SNI  03-6889-2002; Tata  Cara  Pengambilan Contoh Agregat ; Jakarta.
BSN;  SNI  13-6717-2002; Tata  Cara  Penyiapan Benda Uji dari Contoh Agregat; Jakarta.
BSN;  SNI  1970:2008; Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Agregat Halus ; Jakarta.
BSN;  SNI  03-1971-1990; Metode  Pengujian  Kadar Air Agregat ;Jakarta.
BSN;  SNI  2417:2008; Metode  Pengujian  Keausan Agregat  Dengan  Mesin  AbrasiLos  Angeles ;
Jakarta.
BSN;  SNI  1972:2008; Metode  Pengujian  Slump Beton ; Jakarta.
BSN;  SNI  03-1974-1990; Metode  Pengujian  Kuat Tekan Beton ; Jakarta.
BSN; SNI 03-1729-2002; Kolom komposit ; Jakarta.
BSN;  SNI  07-0329-2005/07-0052-2006/07-7178-
2006; Standarisasi  Sifat-sifat  Mekanis  Baja Profil; Jakarta.
George  Winter;  1993; Perencanaa  Struktur  Beton Bertulang ;  Penerbit  PT.  Pradnya  Paramita; Jakarta
Maria  Veronica  Samosir;  2014 :  Analisa  Dan Eksperimental Perilaku Tekuk Kolom
Komposit  Kayu  Panggoh  –  Beton ;Universitas Sumatera Utara.
Muhammad Ryan Iskandar; 2013: Analisis Perilaku Kolom  Tabung  Baja  Berisi  Beton  Non  Pasir Akibat Beban Aksial Dan Momen ; Universitas Gadjah Mada.
Rahmad  Hidayat  Saputra;  29  Juni  2013; Struktur Komposit ; Universitas Sriwijaya.
Rudy  Gunawan,  Ir,  Morisco,  Ir;  1988 :  Tabel  Profil Konstruksi Baja ; Penerbit Kanisius; Yogyakarta.
Sagel,  Kole,  Gideon,  Kusuma;  1993; Pedoman Pengerjaan Beton; Penerbit Erlangga: Jakarta.
Tri Mulyono; 2003: Teknologi Beton ; PenerbitAndi ,
Yogyakarta.